26 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



augmente la proportion de nickel des échantillons, plus 

 les courbes s'éloignent de la courbe théorique a. b. c, 

 et plus elles ont la tendance à se couder. Même l'alliage 

 à 60°/ , qui, jusqu'à la température ordinaire se super- 

 pose à a. b. c, s'en écarte ensuite légèrement. 



Il ne faut naturellement pas songer à faire, au 

 moyen de cette figure, une étude quantitative : les 

 expériences très délicates dans le voisinage du point de 

 transformation, et d'autre part, les lectures relative- 

 ment faibles de cette région, peuvent fausser dans une 

 large mesure, la détermination de la tangente. J'ai 

 mesuré les valeurs de ces différentes tangentes, et 

 les ai transcrites dans le tableau de la page 29, en 

 colonne XI. 



Si maintenant nous représentons graphiquement la 

 fonction = f (°/ Ni), en choisissant la teneur en 

 nickel comme paramètre variable, nous voyons (fig. 1 6) 

 que la courbe ainsi obtenue offre un aspect parabolique, 

 avec un maximum très bien marqué, se trouvant dans 

 le voisinage de l'alliage 66 0/ \ Cette courbe a été 

 étudiée à plus d'une reprise par MM. Gûrtler et 

 Tammann, A. Dumas, Guillaume, Osmond, L.Dumas; 

 elle a été trouvée généralement inférieure à celle résul- 

 tant de nos recherches, et accusant un parallélisme 

 assez prononcé avec elle. 



Les différences entre les ordonnées s'expliquent 

 facilement en se rappelant que tout corps étranger qui 

 se trouve mélangé, même en minime quantité, au fer 

 ou au nickel, où à l'un quelconque de leurs alliages, a 



' W. Gûrtler et G. Tammann. Zeitschrift cler anorg. Chemie. 

 B. 45, p. 211 et suiv. 1905. 



